( 826 ) 
blende zonée peut donc s’observer aussi sur la seconde forme du zinc sul- 
furé. 
» Je n’ai pas observé de prisme triangulaire ni même un développe- 
ment inégal de l’un des deux prismes hexagonaux qui coexistent si souvent 
sur les cristaux de sulfure de zinc : les faces de la zone du prisme ne ma- 
nifestent donc pasle mode d’antihémiédrie propre aux aiguilles de tourma- 
line. L’hémiédrie, avec les caractères que nous lui avons trouvés sur nos 
cristaux, montre que les facettes du pointement n’appartiennent pas à des 
formes birhomboédriques, mais à des formes hexagonales et, par suite, que 
les cristaux de wurtzite possèdent bien la symétrie sénaire. 
» J'ai établi, dans une Note précédente, que les formes de la blende 
zonée différent de celles de la blende octaédrique plus confusément maclée, 
et que la symétrie rhomboédrique de la blende zonée rapproche la forme 
de la blende de celle de la wurtzite : il pouvait donc être intéressant de 
transformer la blende zonée en blende hexagonale. J'ai soumis cette blende, 
pour laquelle on connaît la direction de l’un des axes d’élasticité optique, 
à un recuit analogue à celui que MM. Fouqué et Michel Lévy utilisent pour 
obtenir des minéraux aux dépens d’une matière vitreuse homogène. Cette 
opération, faite avec ménagement au rouge vif, n’altère pas la structure 
zonée du minéral, bien que le sulfure acquière ainsi les propriétés de Ja 
wurtzite. Les cristaux de nouvelle formation appartiennent à cette dernière 
espèce, et ils ont tous leur axe principal, perpendiculaire au plan des 
couches, c’est-à-dire que l’axe du prisme hexagonal de wurtzite coïncide 
avec laxe de transposition de la blende; mais cette relation de position 
n’a pas un caractère d’absolue nécessité, car les lamelles d’une orientation 
différente, dont nous avons constaté la présence même dans la blende 
zonée, concourent à former .des prismes qui sont également perpendicu- 
laires au plan des couches, La cristallisation déterminée par l’action de la 
chaleur ne laisse donc pas subsister les cristaux provenant des lamelles les 
moins nombreuses. La transformation de la blende en wurtzite se réduit- 
elle, comme on serait tenté de le supposer, à supprimer les lamelles hémi- 
tropes susceptibles d’atténuer le faible pouvoir biréfringent de la wurtzite? 
S'il en était ainsi, les lamelles hexag en s’associant, pourraient fournir, 
dans le cas de la prédominance d’un des systèmes de lamelles, quelques 
cristaux possédant la symétrie sénaire. Les cristaux de blende zonée que 
j'ai observés jusqu’à ce jour paraissent avoir les clivages et les facettes 
exigés par la symétrie rhomboédrique. 
» Il résulte de ces observations que les cristaux élémentaires qui com- 
